Gráfico do proceso Czochralski:

#1 Fusión da cuberta de polisilicio 
#2 Introdución da semente do cristal
#3 Comezo do crecemento do cristal
#4 Sacar o cristal cara arriba
#5 Cristal formado cun residuo de sílice fundido

Barra de silicio puro producido co proceso Czochralski
Aparello de 1956 para o cultivo de cristais polo proceso Czochralski
O **proceso de Czochralski** ou **proceso** **Czochralski**, abreviado **proceso CZ**, é un método de cultivo de cristais empregado para a produción industrial de cristais simples a partir dunha variedade de materiais cristalinos para os que se pretende obter cristais de alta pureza e sen defectos. A metodoloxía úsase na produción de materiais semicondutores, como silicio, xermanio e arseniuro de galio, de metais para os que se busca un alto grao de pureza química, como paladio, platino, prata e ouro, e de varias sales e xemas sintéticas.

O nome do proceso honra ao científico polaco Jan Czochralski, que descubriu o método en 1916, cando estudaba a velocidade de cristalización dalgúns metais.

Este proceso normalmente realízase nunha atmosfera inerte, como o argon e nunha cámara inerte, como cuarzo.

Vantaxes
--------

O crecemento dunha superficie libre (a diferenza da solidificación nunha configuración de configuración) acolle a expansión volumétrica sen o maior problema, isto elimina as complicacións que poden xurdir cando o fundente molla o recipiente.

Neste método, pódense obter grandes monocristais a altas velocidades. Actualmente o diámetro dos cristais pode variar cambiando os parámetros térmicos. Tamén se pode alcanzar alta perfección cristalina.

Limitacións
-----------

Aínda que o cultivo de Czochraslki se pode realizar baixo presións moderadas, non é óptimo para o crecemento material cando é alta a presión de vapor no punto de fundición dun dos seus compoñentes.

As dificultades primarias están asociadas a problemas de xestión de rotación e cultivo de cristal, e cos requisitos da configuración térmica para manter o equilibrio termodinámico entre o vapor e o fundente.

A necesidade de usar un crisol no proceso de crecemento Czochralski implica o risco de contaminar o fundente. Ademais, este método non vale para o crecemento continuo.

Galería de fotos
----------------

* Sección de aparello para cultivo CZ
* Produtos e ferramentas empregadas
* Crisol usado no proceso Czochralski
* Crisol despois de ser usado
* Crecemento de cristal por proceso CZ

Notas
-----

1. ↑  (Polish), (English), Paweł Tomaszewski, ""Jan Czochralski i jego metoda" (ang.Jan Czochralski and his method), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław–Kcynia 2003, ISBN 83-89247-27-5
2. ↑  J. Czochralski (1918) "Ein neues Verfahren zur Messung der Kristallisationsgeschwindigkeit der Metalle" [A new method for the measurement of the crystallization rate of metals], *Zeitschrift für Physikalische Chemie*, **92** : 219–221.

Véxase tamén
------------

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría:  ***Proceso de Czochralski***  |

### Ligazóns externas

* Proceso Czochralski no Articleworld (en *inglés*)
* Animación sobre o procesamento de obleas de silicio no YouTube (en *inglés*)

|  |  |
| --- | --- |
| Control de autoridades | 
* Wd: Q594666
* EBID: ID
* MAG: 2778991437

 |